## Studi Lanjut Mengenai Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Beton Cara Dreux Gorrise

## EDWAN MUHAMMAD NURDIN, PRIYANTO SAELAN
Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional
Email: edwanmuhammad753@gmail.com

## ABSTRAK
Kuat tekan beton oleh Dreux Gorrise dirumuskan berbanding lurus dengan rasio semen terhadap air (𝑐/𝑤) , serta berbanding lurus pula dengan faktor granular (𝐺) . Besarnya  faktor  granular (𝐺) oleh  Dreux  ditentukan  pada  rentang  0,35-0,65. Penelitian  lebih  lanjut  oleh  Saelan  dan  Thesia  (2013)  mengungkapkan  bahwa formulasi  yang  diajukan  dapat  digunakan  cukup  akurat  untuk  perancangan komposisi campuran beton dengan nilai faktor granular 0,40-0,60. Semakin besar nilai 𝐺 maka semakin hemat kadar semen dalam 1 m 3 beton. Penelitian mengenai faktor  granular  tinggi  oleh  Azka  (2016) mengungkapkan  bahwa  faktor  granular tinggi yaitu 0,65-0,70 dapat diformulasikan secara terukur menggunakan rumus 𝐺 = 0,26 𝑘 dengan volume pasir tetap sebesar 0,26 m 3 . Berdasarkan penelitian Azka  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  meninjau  kembali  batasan-batasan faktor granular tinggi agar volume pasir tidak tetap sebesar 0,26 m 3 yaitu 0,24 m 3 dan 0,28 m 3 . Hasil penelitian mengungkapkan bahwa  pada uji kuat tekan yang dilakukan tidak mencapai kuat tekan yang telah direncanakan.
Kata kunci : kuat tekan beton, faktor granular tinggi, Dreux Gorrise

## ABSTRACT
Compressive  strength  of  concrete  formulated  by  Dreux  Gorrise  is  linierly propotional to cement-water ratio (𝑐/𝑤) , and granular factor 𝐺 . The value of 𝐺 suggested by Dreux is 0.35-0.65. Futher research by Saelan and Thesia revealed that the formulation can be used quite  accurately for designing composition of concrete with value of granular factor 0,40-0,60. The higher value of 𝐺 the more efficient cement content in 1 m 3 concrete. Research on high granular factors by Azka  revealed  that  the  research  can  be  used  by  using 𝐺 = 0.26 k with  a  fixed volume of 0.26 m 3 . Based on the result of Azka, the research is developed by using sand volume 0.24 m 3 and 0.28 m 3 . The result showed that concrete strength is reduced.
Keywords : compressive strength of concrete, high granular factor, Dreux Gorrise.

## 1. PENDAHULUAN
Kualitas  utama  beton  berada  pada  kekuatannya.  Kuat  tekan  beton  oleh  Dreux  Gorrise dirumuskan berbanding lurus dengan rasio semen terhadap air (𝑐/𝑤) , serta berbanding lurus pula dengan faktor granular (𝐺) . Besarnya faktor granular (𝐺) oleh Dreux ditentukan pada rentang  0,35-0,65.  Penelitian  lebih  lanjut  oleh  Saelan  dan  Thesia  (2013)  tentang  faktor granular mengungkapkan bahwa formulasi yang diajukan dapat digunakan cukup akurat untuk perancangan komposisi campuran beton dengan nilai faktor granular 0,40-0,60. Jika ditinjau dari faktor granular yang disarankan oleh Dreux Gorrise yaitu pada rentang 0,35-0,65 maka dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  faktor  granular  yang  digunakan,  semakin  rendah kadar semen dalam 1 m 3 campuran beton.
Penelitian mengenai faktor granular tinggi dilakukan oleh Azka (2016) mengungkapkan bahwa faktor granular tinggi yaitu 0,65-0,70 dapat dicapai dengan menggunakan ukuran maksimum agregat  kasar  sebesar  20  mm.  Azka  merumuskan  grafik  yang  menggambarkan  hubungan antara nilai 𝑘 dengan rasio volume pasir terhadap volume total agregat untuk volume pasir yang tetap sebesar 0,260 m 3 /1 m 3 beton sehingga perlu dikembangkan penelitian mengenai nilai hubungan konstanta dan rasio volume pasir dengan volume agregat total agar diperoleh nilai volume pasir yang tidak sama dari pada 0,260 m 3 /1 m 3 beton.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Metode Perancangan Campuran Beton Cara Dreux
Bolemey merumuskan bahwa kuat tekan beton ditentukan oleh kekuatan mortar, rasio air- semen, dan jumlah agregat dalam campuran beton. Metode ini dikembangkan dan diteliti lebih lanjut pada tahun 1979 oleh Dreux Gorrise yang dapat dinyatakan dengan persamaan 1 :
𝑓 𝑐 = 𝐺 . 𝑓 𝑝𝑐 . ( 𝑐 𝑤 − 0,5)
... (1)
halmana: 𝑓 𝑐 = kuat tekan silinder beton pada umur 28 hari [MPa], 𝑓 𝑝𝑐 = kekuatan tekan mortar semen umur 28 hari [MPa], 𝐺
= faktor granular atau faktor kekompakan butiran,

## 𝑐 𝑤 ⁄ = rasio berat semen terhadap berat air.
Besarnya faktor granular oleh Dreux ditentukan seperti pada Tabel 1 .
Tabel 1. Nilai Faktor Granular (𝑮) Kualitas Agregat Diameter Agregat Kasar (mm) D < 16  25 < D < 40  D ≥ 63 Baik Sekali 0,55 0,6 0,65 Normal 0,45 0,5 0,55 Dapat Dipakai 0,35 0,4 0,45 2.2

## Penelitian Mengenai Formulasi Faktor Granular (𝑮)
Penelitian mengenai formulasi faktor granular (𝐺) telah diteliti oleh Saelan dan Thesia (2013). Formulasi faktor granular (𝐺) dirumuskan:
𝐺 =  𝑘 ∗ 𝑉 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟
... (2)
Studi Lanjut Mengenai Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Beton Cara Dreux Gorrise
halmana:
𝐺 = faktor granular, 𝑘
= konstanta yang nilainya diberikan pada Tabel 2 , 𝑉 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟 = Volume pasir dalam 1 m 3 beton.
Tabel 2. Nilai 𝒌 untuk 0,4 < 𝑮 < 0,6
No 𝑽𝒑𝒂𝒔𝒊𝒓/𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 Agregat 𝒌 1 ≤ 0,26 3 2 0,26 - 0,29 2 3 0,29 - 0,39 1.8 4 0,39 - 0,43 1.5 5 0,43 - 0,49 1.8 6 ≥ 0,5 1.5
(Sumber: Thesia, Z., 2013)
Pengaruh  modulus  kehalusan  pasir  terhadap  kuat  tekan  beton  telah  diteliti  oleh  Dimalouw (2016). Hasil penelitiannya diperlihatkan pada Gambar 1 menunjukan bahwa kuat tekan rata- rata  aktual  berada  disekitar  kuat  tekan  prediksi  untuk  faktor  granular (𝐺) =  0,40  dengan perbandingan air semen yang sama.
Gambar 1. Pengaruh modulus kehalusan pasir 𝑭𝑴 terhadap kuat tekan beton prediksi 𝒇 𝒄 = 33,90 Mpa untuk 𝑮 = 0,40 (Sumber: Dimalouw, B. G., 2016)
Sebaran kuat tekan aktual yang berada disekitar kuat tekan prediksi menunjukkan bahwa kuat tekan beton tidak dipengaruhi secara signifikan oleh modulus kehalusan pasir 𝐹𝑀 , terutama untuk  modulus  kehalusan  pasir (𝐹𝑀) 1,5-3,5.  Dengan  demikian  maka  berdasarkan persamaan 1 dapat disimpulkan bahwa faktor granular (𝐺) tidak dipengaruhi oleh modulus kehalusan pasir (𝐹𝑀) .
Selanjutnya  Maryanti  (2014)  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  perubahan  gradasi agregat kasar terhadap faktor granular. Hasil penelitiannya diperlihatkan pada Gambar 2 .
20 25 30 35 40 1.5 2 2.5 3 3.5 Faktor Granular (G) = 0,40 Kuat Tekan 𝑓 𝑐 Prediksi Modulus Kehalusan Pasir ( 𝐹𝑀 ) Ku at T ek an ( 𝑀 ) Faktor Granular ( G) = 0,40
Gambar 2. Relasi faktor koreksi (𝒇𝒌) dengan modulus kehalusan agregat kasar (𝑭𝑴) (Sumber: Maryanti, S., 2014)
Gradasi agregat kasar sesuai dengan modulus kehalusan agregat kasar (𝐹𝑀) pada Gambar 2 diperlihatkan pada Tabel 3 .
Tabel 3. Persentase Gradasi Agregat Kasar untuk 𝑮 = 0,40 dan 𝑮 = 0,54 Bahan Ukuran Agregat (mm) Persentase Gradasi Agregat Kasar Setiap Campuran (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Agregat Kasar 40-20 100 75 50 25 - - - - - 75 50 25 25 20-10 - 25 50 75 100 75 50 25 - - - - 50 10-5 - - - - - 25 50 75 100 25 50 75 25 Modulus Kehalusan (FM) Agregat Kasar 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 2,5 2 1,5 2
(Sumber: Maryanti, S., 2014)
Berdasarkan penelitian Maryanti pada Gambar 2 diketahui bahwa presentase gradasi agregat kasar untuk nilai 𝐺 sebesar 0,40-0,54 terlihat bahwa faktor granular dipengaruhi oleh gradasi agregat kasar.

## 2.2 Formulasi Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Beton Cara Dreux
Azka (2016) mengajukan suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara nilai 𝑘 dengan rasio volume pasir terhadap volume total agregat dari data sekunder hasil penelitian Thesia yang tertera pada Tabel 4 , yang disajikan pada Gambar 3 .
Tabel 4. Komposisi Campuran Beton dari Thesia (2013)
No Mutu Semen c w ⁄ Agregat Kasar (CA) m³ Agregat Halus (FA) m³ V t (V CA +  V FA ) V FA V t f c Aktual MPa (G) Aktual 1 C 42,5 1,580 0,412 0,260 0,672 0,387 31,460 0,685 2 C 42,5 1,950 0,396 0,260 0,656 0,396 39,780 0,646 3 C 42,5 1,950 0,367 0,260 0,627 0,415 38,940 0,632 4 C 42,5 2,310 0,364 0,260 0,624 0,417 50,880 0,661 5 C 42,5 2,320 0,345 0,260 0,605 0,430 50,250 0,650
(Sumber: Thesia, Z., 2013)

## Studi Lanjut Mengenai Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Beton Cara Dreux Gorrise
halmana:
𝑉 𝐶𝐴
= Volume agregat kasar dalam 1 m 3 , 𝑉 𝐹𝐴 = Volume agregat halus dalam 1 m 3 , 𝑉 𝑡 = Volume agregat total dalam 1 m 3 .
Gambar 3. Hubungan antara 𝒌 dengan 𝑽 𝑭𝑨 / ( 𝑽 𝑪𝑨 + 𝑽 𝑭𝑨 ) untuk volume total agregat 0,60–0,672 m 3 (Sumber: Azka, A., 2016)
Grafik  pada Gambar  3 berlaku  untuk  nilai  0,65< 𝐺 ≤0,70.  Dari  penelitian  Azka  (2016) disebutkan syarat penggunaan grafik pada Gambar 3 yaitu volume total agregat 0,60-0,672 m 3 , sedangkan volume agregat halus pada grafik tersebut konstan pada 0,26 m 3 /1 m 3 beton.
Berdasarkan  penelitian  Azka  (2016)  maka  diduga  dapat  dikembangkan  suatu  grafik  yang berlaku untuk volume pasir yang tidak sama dengan 0,26 m 3 /1 m 3 beton, yang menghasilkan faktor  granular  tinggi,  dengan  persyaratan  yang  sama  yaitu  volume  total  agregat  berkisar 0,60-0,672 m 3 . Grafik yang dikembangkan tertera pada Gambar 4 .
Gambar 4. Perbandingan nilai volume pasir antara k dengan (𝑽 𝑭𝑨 / 𝑽 𝑪𝑨 + 𝑽 𝑭𝑨 ) untuk volume total agregat 0,60-0,672 m 3

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian dilakukan dengan metode yang diperlihatkan pada Gambar 5 .
Gambar 5. Bagan alir metode penelitian
Kaji Literatur Mulai Topik Penelitian "Studi Lanjut Tentang Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Campuran Beton Cara Dreux Gorisse" Persiapan Alat dan Bahan untuk Pengujian Alat-Alat
Semen dan Air Agregat Halus dan Kasar - Timbangan - Kerucut Abrams - wheel barrow - Batang Besi Penusuk - Cetakan Silinder Ukuran diameter 10 cm dan tinggi  20 cm - Mesin UTM ( Universal Testing Machine) Pengujian Sifat Fisik Agregat - Analisa Saringan - Berat Jenis - Kadar Air Merancang komposisi campuran menggunakan volume pasir 0,24 m 3 dan 0,28 m 3 /1 m 3 beton pada Beton Faktor Granular Tinggi 0,65-0,70
Cara Grafik
(Gambar 4)
Membuat Benda Uji Silinder Beton Ukuran D=10 cm t=20 cm Perawatan Benda Uji Selama 28 Hari Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari Kesimpulan selesai Menganalisis  Data Hasil  Pengujian
Studi Lanjut Mengenai Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Beton Cara Dreux Gorrise

## 3.2 Data Penelitian
Data penelitian meliputi data sekunder dan primer.  Data sekunder yang  digunakan berasal dari hasil penelitian Azka (2016) seperti tertera pada Tabel 4 dan Gambar 3 . Sedangkan data  primer  terdiri  dari  data  material  yang  digunakan  seperti  tertera  pada Tabel  5 ,  data komposisi campuran untuk membuat benda uji silinder beton tertera pada Tabel 6 dan Tabel 7 .
Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik Agregat Parameter Semen  Agregat Kasar Agregat Halus Berat jenis kondisi SSD (kg/m³) 3.150 2.593 2.519 Berat jenis kondisi kering udara (kg/m³) 2.520 2.453 Modulus kehalusan (FM) 2,809 Kadar air kondisi SSD (%) 2,902 2,669 Kadar air kondisi kering udara (%) 1,215 1,574
Tabel 6. Komposisi Campuran Beton 𝒇 𝒄 ’ = 30 MPa Hasil Rumusan Cara Grafik pada Gambar 4 untuk Volume Pasir 0,24 m 3 /1 m 3 Beton Faktor Granular (𝑮) Volume pasir 0,24 m³ Semen [kg/m³] Pasir [kg/m³] Batu pecah [kg/m³] Air [kg/m³] Slump [cm] 0,669 381,251 604,560 969,291 245,157 16 0,650 402,427 604,560 929,600 253,742 17 0,642 420,153 604,560 891,841 262,677 20 0,645 433,944 604,560 855,875 272,169 22 0,650 445,006 604,560 824,936 280,589 26
Tabel 7. Komposisi Campuran Beton 𝒇 𝒄 ’ = 30 MPa Hasil Rumusan Cara Grafik pada Gambar 4 untuk Volume Pasir 0,28 m 3 /1 m 3 Beton Faktor Granular (𝑮) Volume pasir 0,28 m³ Semen [kg/m³] Pasir [kg/m³] Batu pecah (kg/m³) Air [kg/m³] Slump [cm] 0,669 274,742 705,320 1.130,840 176,668 1 0,650 297,204 705,320 1.084,534 187,395 3 0,642 316,908 705,320 1.040,481 198,129 4 0,645 333,366 705,320 998,521 209,086 6 0,650 346,879 705,320 962,425 218,717 10

## 3.3 Variabel Penelitian
Variabel penelitian terdiri dari:
1. Volume pasir 𝑉 𝐹𝐴 sebesar 0,24 dan 0,28 m 3 /1 m 3 beton.
2. Rasio agregat halus terhadap agregat gabungan (𝑉 𝐹𝐴 / 𝑉 𝐶𝐴 + 𝑉 𝐹𝐴 ) .
3. Faktor granular 𝐺 dari 0,63-0,7.

## 3.4 Analisis Data
Analisis data hasil pengujian dilakukan dengan cara membuat grafik yang hasilnya diharapkan seperti yang tertera pada Gambar 6 dan Gambar 7 .
Gambar 6. Hubungan antara sebaran kuat tekan rata-rata aktual di sekitar kuat tekan rencana terhadap faktor granular (𝑮) untuk volume pasir 0,24 m 3 /1 m 3 beton
Gambar 7. Hubungan antara sebaran kuat tekan rata-rata aktual di sekitar kuat tekan rencana terhadap faktor granular (𝑮) untuk volume pasir 0,28 m 3 /1 m 3 beton

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian pengujian kuat tekan beton diperlihatkan pada Tabel 8 dan Tabel 9 .
Studi Lanjut Mengenai Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Beton Cara Dreux Gorrise
Tabel 8. Hasil Uji Kuat Tekan Cara Grafik Gambar 4 untuk Volume Pasir 0,24 m 3 /1 m 3 Beton
Cara Grafik Gambar 4 untuk 𝑽𝒑 = 0,24 m³/1 m³ Beton Campuran Beton (kg/m³) 1 2 3 4 5 Komposisi Campuran Beton (kg/m³) Semen 381,251  402,427  420,152  433,943  445,006 Pasir 604,560  604,560  604,560  604,560  604,560 Batu pecah 969,291  929,600  891,841  855,875  824,936 Air 245,157  253,741  262,676  272,168  280,588 faktor granular (𝐺) rencana 0,669 0,650 0,642 0,645 0,650 (𝐺) Aktual 0,483 0,493 0,539 0,544 0,520 𝑉 𝑝 𝑉 𝑡𝑜𝑡 ⁄ 0,391 0,401 0,411 0,421 0,430 Slump rencana (cm) 16 17 20 22 26 Slump Aktual (cm) 14,5 19 21 22 23 Umur Perawatan (hari) 14 14 14 14 14 Kuat Tekan Rencana (MPa) 30 30 30 30 30 Kuat Tekan Rata-Rata Aktual Umur 14 hari (MPa) 19,060 20,020 22,180 22,250 21,120 Kuat Tekan Rata-Rata Prediksi Umur 28 hari (MPa) 21,659 22,750 25,205 25,284 24,000
Tabel 9. Hasil Uji Kuat Tekan Cara Grafik Gambar 4 untuk Volume Pasir 0,28 m 3 /1 m 3 Beton
Cara Grafik Gambar 4 untuk 𝑽𝒑 = 0,28 m³/1 m³ Beton Campuran Beton (kg/m³) 1 2 3 4 5 Komposisi Campuran Beton (kg/m³) Semen 274,741 297,203 316,908 333,365  346,879 Pasir 705,320 705,320 705,320 705,320  705,320 Batu pecah 1.130,840  1.084,534  1.040,481  998,521  962,425 Air 176,667 187,395 198,129 209,086  218,716 faktor granular (𝐺) 0,669 0,650 0,642 0,645 0,650 (𝐺) Aktual 0,581 0,572 0,536 0,502 0,518 𝑉 𝑝 𝑉 𝑡𝑜𝑡 ⁄ 0,391 0,401 0,411 0,421 0,430 Slump Rencana (cm) 1 3 4 6 10 Slump Aktual (cm) 4 4 5 7 14 Umur Perawatan (hari) 14 14 14 14 14 Kuat Tekan Rencana (MPa) 30 30 30 30 30 Kuat Tekan Rata-Rata Aktual Umur 14 hari (MPa) 22,920 23,250 22,060 20,530 21,040 Kuat Tekan Rata-Rata Prediksi Umur 28 hari (MPa) 26,045 26,420 25,068 23,330 23,909
Jika hasil pengujian kuat tekan beton pada Tabel 8 dan Tabel 9 disajikan dalam bentuk grafik, maka hasilnya dapat diperlihatkan pada Gambar 8 dan Gambar 9 .
Gambar 8. Sebaran kuat tekan rata-rata prediksi disekitar kuat tekan rencana untuk volume pasir 0,24 m 3 /1 m 3 beton menggunakan cara grafik Gambar 4
Gambar 9. Sebaran kuat tekan rata-rata prediksi disekitar kuat tekan rencana untuk volume pasir 0,28 m 3 /1 m 3 beton menggunakan cara grafik Gambar 4

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil pengujian kuat tekan beton memperlihatkan:
1. Faktor granular tinggi dari campuran beton yang menggunakan volume pasir sebesar 0,24 m 3 /1 m 3 beton tidak mencapai kuat tekan beton yang direncanakan yaitu 30 MPa. Kuat tekan aktual yang dihasilkan maksimal sebesar 25,28 MPa dan minimal sebesar 21,66 MPa. Kuat tekan rata-rata dari seluruh pengujian sebesar 23,78 MPa. Dengan demikian maka grafik yang diusulkan untuk kandungan volume pasir sebesar 0,24 m 3 /1 m 3 beton tidak dapat digunakan untuk merancang campuran beton dengan faktor granular tinggi.
2. Nilai slump  pada  campuran  menggunakan  volume  pasir  sebesar  0,24  m 3 /1  m 3 beton menghasilkan nilai slump tinggi. Nilai slump yang dihasilkan untuk campuran beton dengan kandungan volume pasir 0,24 m 3 /1 m 3 beton berada diatas 12 cm sesuai dengan Tabel 8 . Hal  ini  terjadi  karena  grafik  nilai slump  diatas  12  cm  cenderung  landai  seperti  pada Gambar 10 . Sedikit perubahan rasio air semen (𝑐/𝑤) pada nilai slump diatas 12 cm akan mempengaruhi pergeseran nilai slump  secara signifikan.
20 25 30 35 0.64 0.645 0.65 0.655 0.66 0.665 0.67 Ku at T ek an (MP a) Faktor Granular (G) Volume pasir 0,24 m 3 /1 m 3 beton
Kuat Tekan ( fc') Rencana 20 25 30 35 0.64 0.645 0.65 0.655 0.66 0.665 0.67 Ku at T ek an (MP a) Faktor Granular (G) Volume pasir 0,28 m 3 /1 m 3 beton
Kuat Tekan ( fc') Rencana
Studi Lanjut Mengenai Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Beton Cara Dreux Gorrise
Gambar 10. Hubungan (𝒄 𝒘 ⁄ ) dengan nilai slump dan dosis semen
3. Ditinjau dari kelacakan campuran untuk kandungan volume pasir sebesar 0,24 m 3 /1 m 3 beton dengan nilai slump tinggi tidak mengakibatkan terjadinya segregasi pada campuran beton segar seperti pada Gambar 11 .
Gambar 11. Campuran beton segar yang mewakili nilai slump tinggi untuk volume pasir 0,24 m 3 /1 m 3 beton
4. Faktor granular tinggi dari campuran beton yang menggunakan volume pasir sebesar 0,28 m 3 /1 m 3 beton tidak mencapai kuat tekan beton yang di rencanakan yaitu 30 MPa. Kuat tekan aktual yang dihasilkan maksimal sebesar 26,42 MPa dan minimal sebesar 23,33 MPa. Kuat tekan rata-rata dari seluruh pengujian sebesar 24,96 MPa. Dengan demikian maka grafik  yang  diusulkan  untuk  kandungan  volume  pasir  0,28  m 3 /1  m 3 beton  tidak  dapat digunakan untuk merancang campuran beton dengan faktor granular tinggi.
5. Nilai slump  pada  campuran  menggunakan  volume  pasir  sebesar  0,28  m 3 /1  m 3 beton menghasilkan rata-rata nilai slump rendah. Nilai slump yang dihasilkan untuk campuran beton dengan kandungan volume pasir 0,24 m 3 /1 m 3 beton berada diantara 1-6 cm dan 10  cm  pada  campran  nomor  5  sesuai  dengan Tabel  9 .  Jika  ditinjau  dari  kelacakan campuran beton segar tidak mengakibatkan terjadinya segregasi seperti pada Gambar 12 .
Gambar 12. Campuran beton segar yang mewakili nilai slump rata-rata rendah untuk volume pasir 0,28 m 3 /1 m 3 beton
6. Nilai 𝐺 aktual untuk volume pasir 0,24 m 3 / 1 m 3 beton berada pada rentan 0,483-0,520, sedangkan  untuk  volume  pasir  0,28  m 3 /  1  m 3 beton  berada  pada  rentang  0,502-0,581 seperti pada Tabel 8 dan Tabel 9 . Mengingat nilai 𝐺 aktual berada dibawah rentang yang telah disyaratkan yaitu sebesar 0,65-0,70. Maka grafik yang diusulkan tidak berlaku untuk merancang campuran beton dengan faktor granular tinggi.

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  maka  dapat disimpulkan:
1. Faktor granular tinggi 0,65-0,70 pada perancangan beton cara Dreux hanya dapat berlaku untuk  volume  pasir  yang  tetap  yaitu  sebesar  0,26  m 3 /1  m 3 beton.  Jika  menggunakan volume pasir yang kurang atau lebih yaitu sebesar 0,24 m 3 dan 0,28 m 3 /1 m 3 beton, maka akan rentan mengalami penurunan kuat tekan.
2. Kelecakan  campuran  yang  terjadi  pada  volume  pasir  0,24  m 3 /1  m 3 beton  yang menunjukkan nilai slump tinggi dan volume pasir 0,28 m 3 /1 m 3 beton yang menunjukkan nilai slump rendah tidak mengakibatkan segregasi pada campuran beton segar, sehingga faktor granular tinggi dapat digunakan untuk perancangan campuran beton.
3. Grafik  yang  diusulkan untuk  volume  pasir  0,24  m 3 /1  m 3 dan  0,28  m 3 /1  m 3 beton  pada penelitian ini tidak dapat diberlakukan untuk nilai faktor granular tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Azka, A. (2016). Studi Tentang Faktor Granular Tinggi pada Perancangan Campuran Beton Cara  Dreux  Gorrise.  Tugas  Akhir  Program  Studi  Teknik  Sipil.  Bandung:  Institut Teknologi Nasional. Dimalouw,  B.  G.  (2016). Tinjauan  Kembali  Mengenai  Pengaruh  Modulus  Kehalusan  Pasir terhadap Kuat Tekan Beton. Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil. Bandung: Institut Teknologi Nasional.
Maryanti, S. (2014). Studi Mengenai Pengaruh Gradasi Agregat Kasar terhadap Faktor Granular dalam  Campuran  Beton.  Tugas  Akhir  Program  Studi  Teknik  Sipil.  Bandung:  Institut Teknologi Nasional.
Thesia,  Z.  (2013). Studi  Mengenai  Perancangan  Campuran  Beton  Cara  Dreux  Gorrise  – ITENAS. Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil. Bandung: Institut Teknologi Nasional.